vom 26. Februar 1880. 227 



Ich hielt danach die beiden ersten für gleich und schloss auf 

 eine Dimorphie des Zinns. 



In letzter Zeit beschrieb A. Schertel Zinn, welches in Form 

 von Ringen in einem vermauerten Raum des Freiberger Doms 

 3 — 400 Jahre gelegen hatte, röthlichgrau, im Bruch stänglich und 

 sehr brüchig geworden war. Er fand das V. G. weit niedriger, 

 nämlich 5,781 bis 5,809. Aber auch eine Probe des von Fritzsche 

 stammenden Zinns war nur wenig schwerer, nämlich 5,93 bis 6,02. 

 Beide Arten nahmen in heissem Wasser eine helle Farbe an, ihre 

 Dichte nahm zu, und wurde die des gewöhnlichen Zinns, d. h. 

 nahe 7,30. Hiernach vermuthet Schertel, dass das von mir ge- 

 prüfte graue Zinn (7,195) schon theilweise zurückverwandelt ge- 

 wesen sei. 



Diese Vermuthung ist vollkommen begründet, weil ich, den 

 Einfluss des heissen Wassers nicht beobachtend, das Zinn zur Ent- 

 fernung eingeschlossener Luft vor der Wägung mit Wasser erhitzt 

 hatte. Da Hr. Schertel die Güte gehabt, mir eine Probe sein^ 

 Zinns mitzutheilen, habe ich die Untersuchung der Zinnmodifikationen 

 jetzt in grösserer Ausdehnung wiederholt, 



A. Zinn von Fritzsche. — Verschiedene Wägungen des 

 noch vorhandenen Restes gaben 6,8 bis 7,2, wobei ich bemerke, 

 dass diese und alle folgenden Bestimmungen mittelst Pyknometern 

 bei einer T. von 16° gemacht sind. 



Es wurde in einer Kältemischung 24 Stunden erhalten, wobei 

 das Minimum — 24° war. Sein V. G. war nun 5,826 und 5,868, 

 also im Mittel 5,847; es hatte mithin wieder den früheren Zustand 

 angenommen. Wenn bei einem anderen Versuch und einer ähn- 

 lichen Kältemischung das Zinn noch dunkler erschien, und sogar 

 nur 5,604 wog, so möchte ich dies einer Bildung von Zinnoxydul 

 zuschreiben, insofern solches Zinn beim Schmelzen in Wasserstoff 

 Wasser und einen Gewichtsverlust, entsprechend 2,9 p. C. Zinn- 

 oxydul, ergab. 



Das so durch Abkühlen auf 5,8 gebrachte Zinn wurde im 

 Luftbade auf 100°, später auf 200° erwärmt. Es wog nun 6,80 

 und 6,834, während das nicht abgekühlte, früher 6,8 bis 7,2 ge- 

 fundene, den Werth 6,827 gab. 



Hieraus sieht man, dass die Dichte des Fritzsche'schen 

 Zinns von Schertel und von mir nahe übereinstimmend gefunden 

 ist. Nicht aber das Verhalten in der Wärme, insofern der Erstere 



